in ihrem Schmelzfluß. 



145 



erreicht; wie Tab. 3 lehrt, beginnt sogar nach 10 Minuten 

 Versuchsdauer schon wieder Abkühlung. 



Hieraus ist zu schließen, daß die Geschwindigkeit der 

 Wärmeproduktion infolge Bildung von Kristallschichten nicht 

 groß genug ist, um die abgeführten Wärmemengen zu er- 

 gänzen und die Temperatur des Kristalls auf Schmelztemperatur 

 zu bringen. Obgleich die Beobachtungstemperatur nur 

 wenige Grade unter T s liegt, besitzen die Grenz- 

 flächen zwischen kristallisierter und amorpher 

 Phase diese Temperatur T s nicht, sondern eine 

 erheblich niedrigere. Da nun das Temperatur- 

 gefälle hier ganz bedeutend kleiner ist als bei 

 den Versuchen in Röhrchen, so ergibt sich, daß 

 auch bei diesen in der Grenzfläche die Schmelz- 

 temperatur nicht mehr erreicht wird, wenn die 

 Unterkühlungen nur ganz geringe Werte an- 

 nehmen, jedenfalls keineswegs, wenn die zur 

 Überschreitung der maximalen K.-G. notwendigen 

 Temperaturgefälle herrschen. 



III. 



Das Arbeiten mit unterkühlten Schmelzen ist schwierig, 

 da durch spontan einsetzende plötzliche Kristallisation die 

 Versuche gestört werden. Weitaus einfacher können Kristalle 

 gezüchtet und ihr Wachsen untersucht werden, wenn die 

 Schmelze Schmelztemperatur besitzt und durch den wach- 

 senden Kristall hindurch die freiwerdende Kristalli- 

 sationswärme abgeführt wird. Gleichzeitig treten Konvektions- 

 ströme nicht auf, sondern die Wärme wird nur durch 

 Diffusion fortgeführt, deren Größe abhängig ist vom 

 Temperaturgefälle und von den Wärmeleitungskoeffizienten, 

 die nach Maßgabe der Richtung des Wärmestroms abhängig 

 sind von den Symmetrieeigenschaften des Kristalls. 



Die Konstruktion eines hierfür geeigneten Apparates 

 lehnt sich unmittelbar an die in II erwähnten Gedankengänge 

 an. Man hat sich dazu nur die Schmelze am geschlossenen 

 Ende der Röhre R in Fig. 3 zu denken, dann folgt der 

 Kristall Kr und dann die Kupferplatte Cu. Nimmt man statt 

 der Platte eine kleine Halbkugel Cu von Kupfer, um die 



X. Jahrbuch iE. Mineralogie etc. 1915. Bd. II. 10 



